( 1247 ) 



» Un travail de classification d'aciors des plus purs a été ordonné, au 

 Creusot, par M. H. Schneider; ce travail considérable, qui a été poursuivi 

 pendant six mois par M. Durassier, et qui n'avait pas encore été entrepris 

 dans le but de recherches magnétiques, montre suffisamment le prix que 

 nous attachons à hi connaissance préalable de la constiltilion chimique des 

 aciers à expérimenter. 



» Cela étant posé, nous avons, en effet, étudié toute une série d'aciers, do- 

 sés depuis o,25 jusqu'à i pour loo de carbone et trempés tant à l'eau froide 

 qu'à l'eau bouillante ; nous avons constaté constamment que le magné- 

 tisme, loin de s'y cantonner à la surface, pénétrait jusqu'au cœur même de 

 l'acier. Nous ajouterons que nous avons adopté dans nos expériences le 

 procédé de dissolution par l'acide, déjà employé par M. Jamin, afin de pou- 

 voir plus sûrement comparer nos résultats aux siens. 



» Nous nous croyons donc autorisés à conclure que le fait de la péné- 

 tration du magnétisme dans toute la masse d'un acier homogène, aimanté à 

 saturation, est un fait général, ou bien que le magnétisme, d'abord super- 

 ficie], pénètre successivement dans la niasse au fur et à mesure que l'acide 

 le dissout : c'est là une dernière hypothèse, sur laquelle nous reviendrons; 

 nous possédons, au reste, déjà un grand nombre de faits de nature à nous 

 permettre de la discuter. Toutefois, sachant que l'industrie réalise chaque 

 jour des pièces dont la surface est plus aciérée que le cœur, nous com- 

 prenons que l'on puisse rencontrer des aimants à magnétisme superficiel. 



» On obtiendra ce phénomène, par exemple, en expérimentant sur un 

 bouton de manivelle de locomotive. Ces sortes d'organes de machines de- 

 vant résister à la fois au frottement et à la torsion, il faut, en effet, les fabri- 

 quer avec un métal très-doux, mais dont la surface soit rendue aussi dure 

 que possible. Nous présenterons prochainement à l'Académie des aimants 

 réunissant ces propriétés tout à fait spéciales, mais complètement dénués 

 (l'homocjénéilé. On l'obtiendrait encore avec des aciers homogènes, mais 

 trempés dans des conditions particulières dont l'usage, on le sait, est très- 

 restreint : telle, par exemple, la trempe au prussiale de potasse, employée 

 pour les fraises. Ce sont là autant de cas particuliers que nous n'énumé- 

 rerons pas et que nous avons évités soigneusement pour nous maintenir 

 dans les cas généraux. 



» Dans un prochain travail, nous comptons reprendre la question si 

 intéressante d(\s relations entre le magnétisme et la trempe, et la méthode 

 analytique que nous croyons pouvoir en déduire pour déterminer la con- 

 stitution physique des aciers. » 



162.. 



